( «237 ) 

 » Les expériences de traction ont beaucoup plus altéré le métal, mais 

 ces altérations mêmes en font très-bien ressortir les propriétés. 



» Les grosses barres de o™, o?5 ont présenté, à des degrés divers, une diminiUion des 

 dimensions transversales dans la section de rupture, surtout entre les points milieux des 

 côtés opposés, qui prennent une concavité sensible dans les parties les plus déformées. Il 

 résulte de là que l'effort total n'est pas uniformément supporté par toute la section et ces 

 inégalités en déterminent évidemment d'autres dans le sens transversal. La distribution de 

 ces efforts transversaux n'est vraisemblablement pas la même pour toutes les formes de sec- 

 lion, et n'agit pas de la même façon sur les déplacements de la matière sous-jacente. 



« Les barres B se sont fissurées transversalement sur beaucoup de points, surtout sur 

 l'une des arêtes du prisme, qui se trouve comme sciée de distance en distance; les surfaces se 

 sont un peu gauchies et mamelonnées; les barres P se sont beaucoup moins déformées. Les 

 barres L ont donné lieu lieu à un maraelonnage plus prononcé et à de très-petites fissures 

 dans les angles; la section de rupture s'est réduite en moyenne à 0,95 de sa surface primi- 

 tive. 



» Les cassures ont des apparences très-diverses : 



I) B éclat métallique; surface anfractueuse, nombreux grains d'étain. 



« P aspect terreux ; surface grenue; grande uniformité. 



» L éclat métallique; surface grenue; zone étendue plus blanchâtre que le reste de la 

 section. 



» Enfin pour les barreaux d'épreuve cylindriques la variété des effets est encore plus 

 caractéristique. 



» Le bronze ordinaire de Bourges s'est cassé sans grand allongement; la cassure était 

 marbrée de jaune d'or et de blanc d'étain; les parois cylindriques présentent, de distance 

 en distance, des petites fissures transversales très-peu ouvertes. 



» Le bronze phosphoreux avait conservé à l'extérieur la même apparence; on ne trouve 

 sur sa paroi aucune déchirure; sa cassure transversale est dépourvue de tout éclat mé- 

 tallique; son aspect terne et terreux est d'ailleurs assez homogène, si ce n'est pour l'un des 

 échantillons dans lequel une petite cavité sphérique s'est trouvée remplie d'un grain d'une 

 autre composition, dont la présence a sans doute contribué à faciliter la rupture de la pièce. 



D Le bronze Laveissière a une cassure plus métallique et plus homogène; mais il se 

 distingue surtout par l'état final de sa paroi cylindrique qui s'est bosselée et mamelonnée 

 dans toute sa longueur d'une façon bizarre, ce qui dénote cependant une très-g-rande 

 malléabilité; la section circulaire est en certains points devenue presque polygonale, par 

 suite de l'importance relative des dépressions qui se sont formées à côté de protubérances 

 très-accusées. 



)) Sur l'un des échantillons on remarque quel(|ucs déchirures transversales, presque im- 

 perceptibles, et rappelant, à une moindre échelle, la disposition affectée par celles du bronze 

 de Bourges. 



» Dans le tableau suivant nous avons réuni tous les chiffres moyens des expériences faites 

 sur chaque matière, en y comprenant les valeurs des résistances vives d'élasticité et de 

 rupture, T, et Tr, c'est-à-dire les valeurs, en tiilogranimètres, du travail nécessaire pour 

 amener à la limité d'élasticité ou à la rupture les différentes barres. 



C. R., 1873, i«f Semestre. (T. tXXVI, N" 20.) ' Sq 



